TCVN3121-1:2003

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-1:2003 VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 1: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HẠT CỐT LIỆU LỚN NHẤT Mortar for masonry - Test methods Part 1: Determination of maximum particle size of aggregate L ời n ó i đ ầ u TCVN 3121 : 2003 thay thế TCVN 3121 - 79 TCVN 3121 : 2003 các phần 1 , 2, 3 , 6, 8 , 9, 10 , 11, 1 2 , 27 và 18 đư ợ c xây dựng t r ên c ơ sở c á c ph ầ n tư ơng ứ ng của EN 10 1 5 : 2000 TCVN 3 121 : 2003 do T i ể u ban k ỹ t h u ậ t t i ê u ch uẩn TCVN / T C 71/ S C3 S ản p hẩ m bê tông hoàn t h i ệ n trê n c ơ sở d ự th ả o củ a V i ệ n K h oa h ọc công ng h ệ V ật l i ệ u xây d ự ng. B ộ Xây d ự ng đề ng h ị, T ổ ng c ục T i ê u c huẩn Đo l ườ n g C h ất lượ n g x ét du y ệ t . B ộ Kh oa h ọ c và Công nghệ ban h ành. 1. Phạm v i á p d ụng T i ê u c h u ẩn này q u i đị n h phương pháp s àng đ ể xác đị n h k í c h t h ư ớ c c ỡ h ạ t c ốt li ệ u l ớn nh ấ t c ủa vữa tư ơi và v ữ a khô t r ộ n sẵ n. 2. Tiêu ch u ẩn vi ệ n dẫ n TCVN 342: 1986 Cát x â y dự n g - Ph ương p h áp xác đ ị nh thành p h ần hạt và m ô đun độ l ớ n. TCVN 31 21 -1 : 2003 V ữ a x â y d ựng - Phươ n g p h á p t hử. Phầ n 2: L ấ y mẫu và chu ẩ n b ị m ẫ u t hử. 3. N g uyên tắc Xác định l ư ợ ng sót tích l u ỹ trên bộ sàng tiêu chu ẩ n. Kích t hước c ỡ hạt c ố t l i ệ u l ớn n h ất tương ứng kích th ư ớc c ủa l ỗ sàng t i ê u ch u ẩ n mà l ư ợng sót tích l u ỹ trên sàng đó k h ô ng l ớn hơn 10 % . 4. Th i ết b ị và dụ ng c ụ t hử - B ộ sàng t i êu c h uẩ n có kích t h ư ớ c l ỗ sàng 1 0mm; 5 mm; 2,5mm; 1 ,2 5 mm; 0, 6 3mm; 0,3 1 5mm, 0,1 4 mm (T CVN 3 4 2 : 1 9 86) và s à ng có k í ch t h ư ớc lỗ 0,0 8 mm; - C â n kỹ thu ậ t có đ ộ c h ính x á c đ ế n 1 gam; - T ủ sấ y đ i ệ n có b ộ p h ậ n đ i ề u c h ỉ n h v à ổn đ ị n h nh i ệ t độ ở 1 05 0 C + 5 0 C v à 6 0 0 C + 5 0 C. 5. C á c h t i ến hà nh Cân 1 0 00g, c h í n h xác đ ế n 1 gam, mẫu đã c h uẩn b ị theo TCVN 312 1 -2 : 2 003. V ữa t ư ơi đ ư ợc s àn g ư ớ t , vữa kh ô đư ợc sàng k h ô t rên bộ s à n g c ó kí c h t h ư ớc l ỗ 1 0 mm; 5m m; 2 , 5 mm; 1,2 5 mm; 0 , 6 3 mm; 0,31 5 mm; 0 ,1 4 mm và 0 ,08 mm. S ấ y khô l ư ợ n g s ó t t r ê n m ỗi s àng ở n h i ệ t độ 105 0 C + 5 0 C (đ ố i v ớ i v ữ a c ó c h ất k ế t d í n h v ô c ơ) h o ặ c 60 0 C + 5 0 C ( đ ố i v ới vữa c ó c hấ t k ế t dĩnh h ữ u cơ ) đ ế n k h ố i l ượ n g k h ông đ ổ i . Để c ốt l i ệ u ng uộ i đ ế n nh i ệ t độ phò n g t hí ng h i ệ m và c ân k hố i l ư ợ ng còn l ạ i t r ên m ỗ i sà ng, c h ính xác đ ế n 1 gam. 6. Tính k ế t q uả 6.1 L ư ợ ng s ó t riêng tr ê n m ỗ i s àn g t hứ i ( a i ), t í nh b ằng %, theo công t h ức: tr o ng đó: m i l à k hố i l ư ợng p h ần còn lạ i tr ê n s à ng t h ứ i , tính b ằ n g g am; m l à k h ố i l ư ợng s ó t t í c h l uỹ t rên sàng 0,0 8 mm, tính b ằ ng gam. 6.2 L ư ợ n g s ó t t í c h luỹ trên sàng thứ i ( A i ), t ính b ằng %, t heo công t hứ c: tr o ng đó: a 5 ; a 2,5 ; … a i l à lượng s ó t r i ê ng t rên c á c s àng 5 ; 2 ,5 ; … s à ng thứ i, t í nh b ằ ng %. 6.3 Kích t h ư ớc hạt c ốt l iệ u lớ n nh ấ t b ằ ng kích th ư ớ c l ỗ sà ng mà l ư ợ ng s ó t tích l ũ y t rên sàng đó kh ô ng lớn hơn 1 0 %. K ế t quả l à g iá t r ị trung bình cộ n g c ủ a 2 m ẫ u t h ử , ch í n h x á c đ ế n 0,1%. N ế u k ế t quả g i ữa hai l ần thử sa i l ệ ch lớn h ơn 2% thì t i ế n hành t h ử l ạ i tr ê n m ẫ u l ưu. 7 B á o c á o t hử n g h i ệm B á o cá o thử ng h i ệ m b a o g ồ m các t h ông t in s au: - thời g ian t hử ng h i ệ m; - loại vữa tiến hành thử; - phương pháp sàng (khô, ướt) - tỷ lệ phần trăm khối lượng, chính xác đến 1%, trên mỗi sàng; - kết quả thử; - số hiệu tiêu chuẩn này; - các chú ý khác nếu có.